Empiricism Journal
https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism email: empiric.journal@gmail.com
pp. 320-325

## Karakteristik Sifat Fisika dan Mekanika Kayu Jati Sumbawa Sebagai Bahan Konstruksi
Ni Putu Ety Lismaya Dewi 1 , Indah Arry Pratama 1 , Juanita 2
1 Program Studi Teknik Sipil, FSTT, Universitas Pendidikan Mandalika, Jl. Pemuda No. 59 A, Mataram, NTB, Indonesia 83125
2 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Al Azhar, Jl. Kampus Unizar, Turida Barat, Kota Mataram, NTB, Indonesia. 83233
Email Korespondensi: etylismayadewi@undikma.ac.id

## Abstrak
Kayu  merupakan  bagian  penting  dalam  pembuatan  konstruksi  bangunan.  Salah  satu  jenis  kayu  yang  paling banyak  digunakan  adalah  kayu  jati.  Jati  ( Tectona  grandis L.f.) merupakan  salah  satu  jenis  kayu  yang  paling banyak  diminati  sejak  dahulu  dan  memiliki  harga  jual  yang  tinggi  karena  memiliki  corak  yang  unik  dan  elegan, kuat,  awet,  stabil,  dan  mudah  dikerjakan.  Kayu  jati  di  Indonesia  yang  dikenal  memiliki  sifat  dasar  baik  dan memiliki  kualitas  yang  baik  yaitu  kayu  jati  yang  berasal  dari  hutan  produksi  Perhutani  yang  berada  di  daerah Jawa.  Namun,  selain  di  pulau  Jawa  kayu  jati  juga  terdapat  di  daerah  lain  seperti  di  Sumbawa  Nusa  Tenggara Barat  yang  sesuai  untuk  pertumbuhan  jati  karena  memiliki  musim  kering  tetap  selama  tujuh  bulan.  Sifat mekanika  kayu  merupakan  sifat  yang  berhubungan  dengan  kekuatan  kayu  untuk  menahan  gaya  luar  yang bekerja    pada  kayu  tersebut.  Sifat  ini  penting  untuk  dijadikan  sebagai  bahan  struktural  seperti  konstruksi bangunan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk mencari  pengaruh  variabel  tertentu  terhadap  variabel  yang  lain.  Rancangan  penelitian  yang  digunakan Rancangan  Acak  Lengkap  (RAL)  variasi  aksial  dengan  3  perlakuan  dan  3  kali  ulangan.  Berdasarkan  hasil analisisi diperoleh nilai rata-rata sifat fisika dan mekanika jati Sumbawa sebagai berikut: kadar air kering udara sebesar  16,09%:  berat  jenis  kering  udara  16,09;  MoE  sebesar  97.417,31  kg/cm 2 ;  MoR  809,27  kg/cm 2 . Berdasarkan hasil pengujian sifat fisika dan mekanika maka kayu Jati ( Tectona grandis L.f.) Sumbawa termasuk dalam kelas kuat II-III yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan, bahan baku mebel, kusen- kusen dan kerajinan kayu lainnya.
Kata kunci: Kayu Jati, Sifat Fisika, Mekanika, Sumbawa.

## Characteristics of the Physical and Mechanical Properties of Sumbawa Teak Wood as a Construction Material

## Abstract
Wood is an important part in building construction. One of the most widely used types of wood is teak wood. Teak (Tectona grandis L.f.) is a type of wood that has been in high demand for a long time and has a high selling price because  it  has  a  unique  and  elegant  pattern,  is  strong,  durable,  stable  and  easy  to  work  with.  Teak  wood  in Indonesia  which  is  known  to  have  good  basic  properties  and  good  quality  is  teak  wood  which  comes  from Perhutani production forests in the Java area. However, apart from the island of Java, teak wood is also found in other  areas  such  as  Sumbawa,  West  Nusa  Tenggara,  which  is  suitable  for  growing  teak  because  it  has  a constant dry season of seven months. The mechanical properties of wood are properties related to the strength of  wood  to  withstand  external  forces  acting  on  the  wood.  This  property  is  important  for  use  as  a  structural material such as building construction. This research uses an experimental method, namely a research method used  to  find  the  influence  of  certain  variables  on  other  variables.  The  research  design  used  was  a  Completely Randomized Design (CRD) with axial variation with 3 treatments and 3 replications. Based on the results of the analysis,  the  average  values  for  the  physical  and  mechanical  properties  of  Sumbawa  teak  were  obtained  as follows: air-dry water content of 16.09%: air-dry specific gravity of 16.09; MoE of 97,417.31 kg/cm2; MoR 809.27 kg/cm2.  Based  on  the  results  of  tests  on  physical  and  mechanical  properties,  Sumbawa  teak  (Tectona  grandis L.f.)  wood  is  included  in  the  strength  class  II-III  which  can  be  used  as  building  construction  materials,  raw materials for furniture, frames and other wooden crafts.
Keywords: Teak Wood, Physical Properties, Mechanics, Sumbawa.
How to Cite: Dewi, N. P. E. L., Pratama, I. A., & Juanita, J. (2023). Karakteristik Sifat Fisika dan Mekanika Kayu Jati Sumbawa Sebagai Bahan Konstruksi. Empiricism Journal , 4 (1), 320 –325. https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1575
https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1575
Copyright © 2023, Dewi et al. This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

## PENDAHULUAN
Kayu  merupakan  bagian  penting  dalam  pembuatan  konstruksi  bangunan  maupun kegunaan  lain  seperti  mebel  dan  barang  kerajinan.  Salah  satu  jenis  kayu  yang  paling banyak  digunakan  adalah  kayu  jati.  Jati  ( Tectona  grandis L.f.)  merupakan  salah  satu  jenis kayu  yang  paling  banyak  diminati  sejak  dahulu  dan  memiliki  harga  jual  yang  tinggi  karena memiliki  corak  yang  unik  dan  elegan,  kuat,  awet,  stabil,  dan  mudah  dikerjakan.  Walaupun harga jualnya sangat tinggi namun permintaan kayu jati tetap banyak (Rini, et al, 2012).
Semakin  meningkatnya  permintaan  kayu  jati  untuk  memenuhi  kebutuhan  industri, pasokan  kayu  yang  berasal  dari  hutan  alam  semakin  berkurang.  Sebagai  gambaran, kebutuhan  bahan  baku  industri    perkayuan  mencapai  60  juta  m 3 /tahun  (Tinambunan et al .,2006) dan tercatat bahwa kekurangan bahan baku kayu berkualitas mencapai 79% untuk jati (Sidabutar, 2007). Pada tahun 2013 kapasitas produksi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)  sebesar  70.013,474  m 3 ,  sementara  produksi  kayu  bulat  pada  tahun  yang  sama hanya mencapai 23.227.012,25 m 3 (Kemenhut, 2014).
Kayu jati di Indonesia yang dikenal memiliki sifat dasar baik dan memiliki kualitas yang baik yaitu kayu jati yang berasal dari hutan produksi Perhutani yang berada di daerah Jawa. Namun, selain di pulau Jawa kayu jati juga terdapat di daerah lain seperti di Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Pohon jati yang ditanam oleh Perhutani mendapatkan perlakuan silvikultur seperti  pemangkasan,  penjarangan,  dan  peneresan  selama  dua  tahun  sebelum  ditebang. Akibat  dari  peneresan  ini  kayu  jati  yang  dihasilkan  menjadi  lebih  kering.    Kadar  air merupakan  salah  satu  sifat  yang  mempengaruhi  kualitas  kayu.  (Marsoem,  2006) menyatakan  bahwa  sifat-sifat  fisika  kayu  yang  penting  dan  berpengaruh  terhadap  kualitas kayu adalah kadar  air,  berat jenis  dan  perubahan  dimensi,  yang  akan  mempengaruhi  hasil pengolahan  kayu.  Sementara  pohon  jati  yang  ditanam  di  hutan  rakyat  seperti  di  Sumbawa tidak  mendapatkan  perlakuan  silvikultur  seperti  di  hutan  Perhutani.  Namun  daerah Sumbawa  memiliki  kondisi  alam  yang  kering  hal  ini  belum  diketahui  apakah  akan mempengaruhi  kadar  air  dari  kayu  jati  yang  terdapat  di  daerah  Sumbawa.  Sumbawa merupakan salah satu daerah di pulau Lombok yang sesuai untuk pertumbuhan jati karena memiliki  musim  kering  tetap.  Salah  satu  daerah  di  Sumbawa  sebagai  daerah  yang  sesuai untuk  pertumbuhan  jati  adalah  Sumbawa  Barat  karena  memiliki  musim  kering  tetap  yaitu tujuh bulan.  Musim penghujan berlangsung dari bulan November sampai Maret sedangkan musim  kemarau  dari  bulan  April  sampai  Oktober ,  dengan  jumlah  curah  hujan  berkisar antara  789  mm  sampai  2681 mm  per  tahun pada ketinggian  topografi  0-730  mdpl  (BMKG, 2017).  Secara  umum  pohon  jati  dapat  tumbuh  pada  daerah  dengan  tipe  curah  hujan  C-F Schmid  and  Ferguson  dengan  curah  hujan  750  mm  sampai  2500  mm  pertahun  pada ketinggian 0-700 mdpl  (Martawijaya et al , 2005; Sumarna, 2011). Hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji sifat fisika dan mekanika kayu jati yang tumbuh di daerah Sumbawa.
Sifat mekanika kayu merupakan sifat yang berhubungan dengan kekuatan kayu untuk menahan  gaya  luar  yang  bekerja    pada  kayu  tersebut.  Sifat  ini  penting  untuk  bahan struktural  seperti  konstruksi  bangunan,  palang-palang  lantai,  tiang  listrik,  dan  kerangka perabot  rumah  tangga  ( Bowyer  et.al ,  2003).  Untuk  melihat  gambaran  yang  lebih  lengkap mengenai sifat fisika dan mekanika dari  kayu jati, maka perlu dilihat pula variasi aksialnya, karena  pada  kedudukan  aksial  terjadi  perbedaan  sifat-sifat  kayu  dibagian  pangkal,  tengah dengan  bagian  ujung  karena  dipengaruhi  waktu  pembentukan  kayunya  yang  berbeda (Panshin dan Zeeuw, 1980).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksperimen  yaitu  suatu  metode  penelitian  yang digunakan  untuk  mencari  pengaruh  variabel  tertentu  terhadap  yang  variabel  yang  lain dalam  kondisi  yang  terkendalikan (Sumaryanto,  2013).  Penelitian dilaksanakan pada  bulan Oktober sampai Desember 2022 pada laboratorium Teknologi Hasil Jurusan Kehutanan dan Fakultas Teknik Universitas Mataram.
Rancangan  penelitian  yang  digunakan  Rancangan  Acak  Lengkap  (RAL)  dengan  3 perlakuan dan 3 kali ulangan.
Tiga kedudukan aksial dalam batang, terdiri tiga yaitu: 1.  Pangkal Batang (P). 2.  Tengah Batang (T). 3.  Ujung Batang (U). Tabel 1. Contoh tabulasi data hasil penelitian Perlakuan Ulangan Pohon 1 (1) Pohon 2 (2)  Pohon 3 (3) P P 1 P 2 P 3 T T 1 T 2 T 3 U U 1 U 2 U 3 Keterangan: P: Pangkal, T: Tengah, U: Ujung
Data  yang  diperoleh  dilakukan  analisis  keragaman  (ANOVA)  untuk  mengetahui apakah  hasilnya  berbeda  nyata  atau  tidak  dengan  menggunakan  program  SPSS16  pada taraf signifitansi 5 %.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kadar Air kering udara
Pengujian  kadar  air  menunjukan  banyaknya  air  dalam  kayu  dalam  satuan  persen (Prawirohadmojo, 2012).
Tabel 2. Nilai rata-rata Kadar Air Kering Udara (%) Pangkal Tengah Ujung Rata-rata 16,33 16,00 15,93 16,09
Nilai  rata-rata  kadar  kering  udara  dari  pangkal,  tengah  dan  ujung  berturut-turut 16,33%, 16,00% dan 15,93% dengan  nilai rerata sebesar 16,09%.  .  Nilai kadar air kering udara jati Sumbawa telah masuk dalam standar kayu-kayu di Indonesia yaitu sebesar 12% - 20%.
Kadar  kering  udara  jati  Sumbawa  cenderung  mengalami  peningkatan  dari  ujung menuju  pangkal.    Hal  ini  disebabkan  pada  titik  tumbuh  terdapat  sel-sel  yang  masih  aktif dalam  proses  pertumbuhan  dan  mempunyai  persentase  cairan  yang  lebih  besar dibandingkan sel-sel yang telah dewasa (Wardhani, IY, 2011). Menurut Hakim (2008) kayu dengan kadar air lebih dari 20% akan beresiko mudah terserang jamur.
Nilai  kadar  air  kering  udara  kayu  jati  Sumbawa  ini  lebih  rendah  jika  dibandingkan dengan  nilai  kadar  air  kayu  jati  pada  penelitian  Hadjib et.al (2006),  jati  lokal  Binjai  dengan nilai  kadar  air  kering  udara  16,86%,  jati  lokal  Sulawesi  dengan  nilai  kadar  air  kering  udara 17,16%,  jati  lokal  Kutai  dengan  nilai  kadar  air  kering  udara  16,84%,  dan  jati  super  Parung dengan nilai kadar air kering udara 17,36%.
Asdar  dan  Lempang  (2006)  menyatakan,  pada  spesies  yang  sama,  sifat-sifat  kayu dapat  bervariasi  disebabkan  oleh  dua  faktor  yaitu  faktor  lingkungan  mikro  micro environment)  seperti  perbedaan  tempat  tumbuh  (perbedaan  geografis  dan  ketinggian)  dan faktor genetik ( genetic constitution ).
Analisis  keragaman  pada  taraf  signifikan  5%  bahwa  kedudukan  aksial  batang  pada pohon tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air kering udara kayu jati Sumbawa. Hasil ini sesuai  dengan  pendapat  Tsoumis  (1991)  yang  menyatakan  bahwa  kadar  air  pada  kayu keras  tidak  ada  perbedaan  yang  nyata  akibat  letak  aksialnya.  Jadi  kadar  air  kayu  jati Sumbawa  pada  bagian  pangkal,  tengah,  dan  ujung  tidak  memiliki  perbedaan  yang signifikan.

## Berat Jenis volume kering udara
Berat  jenis  didefinisikan  sebagai  perbandingan  antara  kerapatan  kayu  (atas  dasar kering  tanur  dan  volume  pada  kandungan  air  yang  telah  ditentukan)  dengan  kerapatan  air pada 4 0 C (Bowyer et.al , 2003).
Tabel 3. Nilai rata-rata Berat Jenis Volume Kering Udara.
Pangkal Tengah Ujung Rata-rata 0,56 0,53 0,58 0,55
Berat  jenis  volume  kering  udara  kayu  jati  Sumbawa  berturut  dari  bagian  pangkal sampai ujung,yaitu bagian pangkal dengan nilai 0,56 bagian tengah 0,53 dan bagian ujung 0,58 dengan rerata sebesar 0,55.
Nilai  berat  jenis  volume  kering  udara  kayu  jati  Sumbawa  ini  lebih  tinggi  jika dibandingkan  dengan  nilai  berat  jenis  volume  kering  udara  kayu  jati  pada  penelitian sebelumnya yang berasal dari daerah lain seperti Hadjib et.al (2006), jati lokal Kutai dengan nilai berat jenis volume kering udara 0,51; jati lokal Lampung dengan nilai berat jenis volume kering  udara  0,45;  jati  lokal  Palembang  dengan  nilai  berat  jenis  volume  kering  udara  0,50; dan jati super Parung dengan nilai berat jenis volume kering udara 0,49.
Berat jenis kayu jati Sumbawa ini termasuk kelas kuat III (0,40-0,60).  Berat jenis kayu dibagi menjadi tiga,  yaitu ringan dengan berat jenis  kurang dari 0,36; kayu sedang dengan berat jenis antara 0,36 – 0,50 dan kayu berat dengan berat jenis lebih dari 0,50 (Panshin & de  Zeeuw,  1980).  Faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  variasi  berat  jenis  antara  lain tempat tumbuh, iklim, lokasi geografis dan spesies.
Bowyer et.al (2003)  menyatakan,  kayu  dengan  berat  jenis  tinggi  umumnya  memiliki kekuatan  serta  kualitas  yang  tinggi  pula  dan  apabila  diolah  akan  menghasilkan  rendemen yang  tinggi.  Kayu  jati  Sumbawa  ini  memiliki  kualitas  yang  lebih  baik  jika  dibandingkan dengan dengan kayu jati yang berasal dari beberapa daerah lain di Indonesia seperti Kutai, Lampung, Palembang, dan Parung.
Analisis  keragaman  pada  taraf  signifikan  5%  bahwa  kedudukan  aksial  batang  pada pohon  tidak  berpengaruh  nyata  terhadap  berat  jenis  volume  kering  udara  kayu  jati Sumbawa.

## Modulus of Elasticity (MoE)
Keteguhan  lentur  merupakan  sifat  mekanika  papan  lamina  yang  menunjukkan ketahanan  terhadap  pembengkokan  akibat  adanya  beban  yang  diberikan  sebelum  papan lamina tersebut patah (Somadona et al , 2020). Tabel 4. Nilai rata-rata Modulus of Elasticity (MoE). Pangkal Tengah Ujung Rata-rata 101.127,49 90.203,25 100.921,21 97.417,31
Nilai  rata-rata  (MoE)  kayu  jati  Sumbawa  berturut  dari  bagian  pangkal  sampai  ujung, yaitu  101.127,49  kg/cm 2 ,  90.203,25  kg/cm 2 dan  100.921,21  kg/cm 2 dengan  nilai  rata-rata 97.417,32 kg/cm 2 .  Nilai  tersebut telah masuk dalam kisaran dimana arah aksial bervariasi antara  25,48x10 3 kg/cm 2 –173,23  x  10 3 kg/cm 2. (Marsoem,2006).    Berdasarkan  Nilai  MoE maka  kayu  jati  Sumbawa  masuk  dalam  kelas  kelas  kuat  III  yaitu  berkisar  antara  90 –  112 (10 3 kg/cm 2 ).
Nilai MoE kayu jati Sumbawa ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai MoE kayu jati pada penelitian sebelumnya yang berasal dari daerah lain seperti kayu jati konvensional umur 8 tahun berasal dari Semarang yang memiliki nilai  MoE sebesar 73.000 kg/cm 2 . Arifin, (2004). Hadjib et.al (2006). Menunjukan bahwa, Modulus elastisitas (MoE) jati lokal berasal dari Kutai (53253,32 kg/cm2), Lampung (46328,91 kg/cm2), Palembang (45520,29 kg/cm2), Binjai  (42330,58  kg/cm2)  dan  jati  lokal  berasal  dari  Sulawesi  (26534.21  kg/cm2). Berdasarkan  perbandingan  nilai  MoE  diatas  maka  kayu  jati  Sumbawa  ini  memiliki  kualitas yang  lebih  baik  jika  dibandingkan  dengan  dengan  kayu  jati  yang  berasal  dari  beberapa daerah  lain  di  Indonesia  seperti  Semarang,  Lampung,  Kutai,  Binjai,    Palembang,  dan Sulawesi.A
Analisis  keragaman  pada  taraf  signifikan  5%  bahwa  kedudukan  aksial  batang  pada pohon tidak berpengaruh nyata terhadap Modulus of Elasticity (MoE) kayu jati Sumbawa.

## Modulus of Rupture (MoR)
Modulus  patah  (MoR)  merupakan  salah  satu  sifat  mekanika  kayu  yang  menunjukkan kekuatan kayu dalam menahan beban yang bekerja padanya (Risnasari et al, 2012). Tabel 5. Nilai rata-rata Modulus of Rupture (MoR) Pangkal Tengah Ujung Rata-rata 860,02 733,31 834,48 809,27
Nilai rata-rata MoR kayu jati Sumbawa berturut dari bagian pangkal sampai ujung yaitu 860,02 kg/cm 2 , 733,31 kg/cm 2 dan 834,48 kg/cm 2 dengan nilai rata-rata 809,27 kg/cm 2 . Nilai tersebut  masuk  dalam  kisaran  kayu  pada  arah  aksial  bervariasi  antara  560,45  kg/cm 2 - 1630,4 kg/cm 2 (Marsoem,2010). Nilai MoR kayu jati Sumbawa termasuk dalam kuat kelas II yang memiliki kisaran nilai MoR 725-1100 kg/cm 2 .
Nilai MoR kayu jati Sumbawa ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai MoR kayu jati  pada  penelitian  sebelumnya  yang  berasal  dari  daerah  lain  seperti  Hadjib  at  al,  (2006). Menunjukan bahwa, keteguhan patah (MoR) jati lokal yang berasal dari Palembang (558,30 kg/cm 2 ),  jati  lokal  dari  Kutai  (502,33  kg/cm 2 ),  Binjai  (437,13  kg/cm2),  Lampung  (379,28 kg/cm 2 )  dan  terendah  jati  dari  Sulawesi  (308,68  kgf/cm 2 ).  Jadi  kayu  jati  Sumbawa  ini memiliki  kualitas  yang  lebih  baik  jika  dibandingkan  dengan  dengan  kayu  jati  yang  berasal dari  beberapa  daerah  lain  di  Indonesia  seperti  Palembang,  Kutai,  Binjai,  Lampung,  dan Sulawesi.  Analisis  keragaman  pada  taraf  signifikan  5%  bahwa  kedudukan  aksial  batang pada pohon tidak berpengaruh nyata terhadap keteguhan lengkung statik pada batas patah (MoR) kayu jati Sumbawa.

## KESIMPULAN
Nilai rata-rata sifat fisika dan mekanika jati Sumbawa sebagai berikut : kadar air kering udara sebesar 16,09%; berat jenis kering udara 16,09; MoE sebesar 97.417,31 kg/cm 2 ; MoR 809,27 kg/cm 2 . Sifat fisika dan mekanika kayu jati Sumbawa tidak memiliki perbedaan  yang signifikans antara bagian pangkal,tengah dan ujung.  Berdasarkan hasil pengujian sifat fisika dan mekanika maka kayu Jati ( Tectona grandis L.f.) Sumbawa termasuk dalam kelas kuat II- III  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  konstruksi  bangunan,  bahan  baku  mebel, kusen-kusen dan kerajinan kayu.

## REKOMENDASI
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan kayu jati pada sambungan tampang dua konstruksi bangunan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Kepala  Laboratorium  Teknologi  Hasil Jurusan Kehutanan dan Fakultas Teknik Universitas Mataram dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  (1957).  Standar  British  373,  1957.  Methods  of  Testing  Small  Clear  Specimen  of Timber., London.
Asdar,  M.,  &  Lempang  M.  (2006).  KarakteristiK  Anatomi,  fisik  Mekanik,  Pengeringan  dan Keterawetan Kayu Kemiri ( Aleurites moluccana Wild). Jurnal Perennial, 2 (2) 19-25. Bowyer, J.L., Shmulsky, R. & Haygreen, J. G. (2003). Forest Products and Wood Science. An Introduction.  4th edision. Iowa State Press, USA. Desch, H. E. & Dinwoodie, J. M. (1981). Timber. Its Structure, Properties and Utilisation. 6 th edition . The Macmillan Press. London.
Hadjib. N., Muslich, M., & Sumarni, G. (2006). Sifat Fisika dan Mekanika Jati Super dan Jati Lokal Dari Beberapa Daerah Penanaman. Vol.24. No, 4. Jurnal Penelitian Hasil Hutan. Kasmudjo. (2001). Pengantar Teknologi Hasil Hutan Bagian V Papan Tiruan Lain. Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan. UGM. Yogyakarta.
Kementrian  Kehutanan,  (2014) . Statistik  Kementrian  Kehutanan  Tahun  2013.  Jakarta: Kementerian Kehutanan.
Koch,  P.  (1972). Utilization  of  Southtern  Pines  Volume  I .  USA  Departemen  of  Agriculture Forest Service. Washington.
Martawijaya, A., Kartasujana, I. K., Kadir., & Prawira, S. A. (2005). Atlas Kayu Indonesia Jilid III . Balai Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan. Bogor. Marsoem,  S.  N.  (2006). Pengantar  Sifat  Mekanika  Kayu (Bahan  Kuliah).  Fakultas Kehutanan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Marsoem,  S.  N.  (2010).  Karakteristik  Sifat  Fisika,  Mekanika,  dan  Kimia  Kayu  Terhadap Proses  dan  Kualitas  Hasil  Pengeringan.  Pengeringan  Kayu  dan  Solusi Permasalahannya. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Panshin,  A.  J.  &  Zeeuw,  C.  De.  (1980). Textbook  of  Wood  Technology.  4th  ed.  Structure, identification, properties, and uses of the commercial woods of the United States and Canada, McGrow-Hill Book Company, New York. Prawirohatmodjo,  S.  (2012).  Sifat-sifat  Fisika Kayu.  Yayasan  Pembina Fakultas  Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Rini.  D,  S.,  Marsoem,  S.  N.,  &  Sulistya,  J.  (2012).  Upaya  Penurunan  Kadar  Air  Kayu  Jati ( Tectona  grandis.  L.f )  Hutan  Rakyat  Dengan Metode Teresan.Vol.9.  No.  6,  ISSN  No. 1978-3787. Media Bina Ilmiah.
Risnasari  I.,  Azhar  I.,  &  Sitompul  N.  A.  (2012).  Karakteristik  Balok  Laminasi  dari  Batang Kelapa  ( Cocos  nucifera L.)  dan  Kayu  Kemiri  ( Aleurites  moluccana Wild).  Jurnal Foresta Indonesia Journal of Ferestry, 87 –179.
Seng,  O.  D.  (1964).  Berat  Jenis  dari  Jenis-jenis  Kayu  Indonesia  dan  Pengertian  Beratnya Kayu  Untuk  Keperluan  Praktek . Diterjemahkan  oleh  Soewarsono  P.H.  1990.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Bogor.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta. Sumarna,  D.  (2011). Kayu  Jati  Panduan  Budidaya  dan  Proses  Bisnis .  Buku.  Penebar Swadaya. Depok. 18-21 p.
Somadona et  al. (2020)  ‘Karakteristik  Balok  Laminasi  Kayu  Akasia  (Acacia  mangium)  dan Meranti  Merah  (Shorea  leprosula)  berdasarkan  Susunan  Lamina  dan  Berat  Labur Perekat Styrofoam.’, Wahana Forestra Jurnal Kehutanan , 15(2), pp. 53-64. Tsoumis, G. (1991). Struktur dan Sifat Kayu. Jilid I. Bagian Penerbitan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Hakim  D.  F.  (2008).  Pengaruh  Perubahan  Temperatur  Pengering  terhadap  kualitas  Kayu Suren, Segon, danMahoni. Tugas Akhir. Universitas Muhammadiyah Surakarta.